## Perbaikan Tanah Untuk Meningkatkan CBR Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah Dan Abu Sekam Padi
Herfiantino, Erway 1 ,Yakin,Yuki Achmad 2
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional
2 Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional

## Email: erwayherfiantino@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah  berjenis lempung  relatif  tidak stabil  untuk  pembangunan struktur  diatasnya,  karena lempung bersifat kembang dan susut tinggi. Adiktif Abu Sekam Padi dan Serbuk Bata Merah menjadi  alternatif  perbaikan  tanah,  karena  bahan  mudah  didapat  juga  ekonomis.  Bahan adiktif ini mengandung unsur kimia silikat dan aluminat yang berguna sebagai bahan pengisi pori,  pengikat,  dan  penyerapan  kadar  air  berlebih.  Dalam  penelitian  ini,  perbaikan  tanah dilakukan untuk meningkatkan nilai CBR dengan menggunakan persentase variasi campuran bahan adiktif 5%, 10%, dan 15% dalam tiga kondisi campuran. Hasil analisa pengujian CBR campuran adiktif 5% Abu Sekam Padi adanya peningkatan persentase pada nilai CBR. Hasil untuk perbandingan yang menggunakan Abu Sekam Padi 10% terjadi penurunan dan juga penggunaan Serbuk Bata Merah 5% tidak optimal dibandingkan Abu Sekam Padi 5%. Kata kunci:Lempung, Adiktif, CBR, silikat, aluminat

## ABSTRACT
Soildiversified  clay  relatively  unstable  for  on  structure  development,  because  clay  has  the quality  swelling  and  high  shrinkage.  Addictive  of  ash  rice  husks  and  red  brick  powder become  alternative  for  soil  improvement,  easliy  obtainable  materials  also  economical.  This addictive  materials  contain  chemical  elements  silicate  and  aluminate  of  use  as  pore  filler, fastener, and absorption excess of water content. In this research, soil improvement is done to increase the value of CBR with as the percentage of mix variation addictive materials 5%, 10%, and 15% in three mix condition. Examination analysis value of mix addictive 5% ash rice husks existence increase in value CBR. Result for comparison shows that use ash rice husks 10% decrease and use red brick powder 5% not optimal compared to ash rice husks 5%.
Keywords: Clay, addictive, CBR, silicate, aluminate

## 1. PENDAHULUAN
Kekuatan tanah lempung tergantung dari parameter tanahnya, apakah tanah memiliki daya dukung  tinggi  atau  daya  dukung  rendah.  Tanah  merupakan  campuran  partikel  yang  terdiri dari  berangkal (boulders),  kerikil  (gravel),  pasir  (sand),  lanau  (silt),  lempung  (clay)  dan koloid. Tanah merupakan suatu komponen penting untuk menahan beban konstruksi. Karena tanah  menerima  beban  dari  berbagai  konstruksi  yang  akan  dibangun,  maka  dari  itu  perlu diteliti agar memperoleh hasil yang baik.
Bahan adiktif adalah salah satu alternatif untuk perbaikan tanah, penggunaan bahan adiktif Abu Sekam Padi dan Serbuk Bata Merah karena material mudah didapat dalam skala besar untuk melakukan perbaikan tanah dan juga ekonomis. Bahan adiktif ini juga sebagai bahan pengikat,untuk penyerapan air yang berlebih pada tanah dan mengisi ruang pori pada tanah berjenis  lempung  tinggi  yang  ditambahkan  air  sebagai  pelumas  untuk  pemadatan  tanah dalam penigkatan nilai CBR.Tanah berjenis lempung yang mengandung kadar air tinggi dan jenuh.
Penelitian ini dimaksudkan agar CBR meningkat dengan adanya penambahan bahan adiktif setelah  dilakukan  pemadatan  dan  bertujuan  untuk  mengolah  juga  mengurangi  limbah  sisa pangan yang tidak terpakai dalam skala besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Material
Abu sekam adalah salah satu jenis material alami yang mempunyai sifat pozzolan yang silikat tinggi unsur kimia silikat (SiO ₂ )dan aluminat (Al ₂ O ₃ ) yang mempercepat daya pengkristalan. Serbuk Bata Merah yang mengandung  kimia Silika (SiO ₂ ), Alumina (Al ₂ O ₃ ), MgO  (magnesit atau  silikat),  dan  komponen  besi  ( F e2 O₃ ).Dimana  dijelaskan  unsur  tersebut  merupakan pengaruh  utama  pada  komposisi  campuran  reaksi,  yang  menunjukan  perubahan  rasio komposisi kimia dalam penyusunan akhir zeolit sintesis.Adapun komposisi kimia Abu Sekam Padi menurut (Houston, 1972.

## Tabel 1.Komposis kimia abu sekam padi
Komponen % Berat SiO ₂ 86,90 -97,30 K ₂ O 0,58 – 2,50 Na ₂ O 0,00 – 1,75 CaO 0,20 – 1,50 MgO 0,12 – 1,96 Fe ₂ O ₃ 0,00 – 0,54 P ₂ O ₅ 0,20 – 2,84 SO ₃ 0,10 – 1,13 Cl 0,00 – 0,42

## 2.2 Pengujian Indeks Properti dan Mekanis Tanah
Aspek  pengujian  indeks  propertis  dilakukan  pada  tahap  awal  guna  menentukan  nilai  tiap kadar  air  di  masing-masing  pengujian  dan  untuk  mengetahui  jenis  tanah  yang  di  uji. Beberapa  pengujian  indeks  propertis  seperti; 1.Water  content,  2.unit  weight,  3.spesific grafity,  4.atterberg  limit  (a.  Plastis  Index,  b.Plastis  Limit,  c.Liquid  Limit,  d.Shrinkage  limit), 5.Shive Analysis, dan 6.Hydrometer. Tanah yang digunakan pada pengujian indeks propertis
Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah Dan Abu Sekam Padi
adalah tanah tidak terganggu (undisturbed) diambil menggunakan Hand boring dikedalaman 1 meter.
1. Pengujian Kadar Air (ASTM D-2216)
Persentase  kadar  air  (w),  Perbandingan  antara  berat  air  yang  terkandung  dalam  tanah dengan berat tanah kering.
𝑤 = 𝑊₂−𝑊₃ 𝑊₃−𝑊₁ 𝑥100% .......................................... (1)
2. Pengujian Berat Isi Tanah (ASTM D-2973) Berat  Volume  Tanah  (  Vtanah),  perbandingan  antara  berat  tanah  termasuk  air  yang terkandung didalamnya dengan volume tanah.
𝑉 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ
𝑉 𝑟𝑖𝑛𝑔 .........................................(2)
3. Pengujian Berat Jenis Tanah (ASTM D-854) Berat Jenis Tanah (Gs), perbandingan berat isi butir tanah dan berat isi air pada suhu 20˚.
𝐺 𝑆 = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑉 𝑎𝑖𝑟 𝑥𝐾 .......................................... (3)
4. Pengujian Atterberg Limit(ASTM D-423)
Untuk  menentukan  kadar  air  suatu  tanah  dalam  satuan  persen  (%)  dan  mengetahui  sifat fisis tanah, dengan melakukan pengujian sebagain berikut:
a. Liquid Limit (LL), untuk mendapatkan hasil kadar air tanah pada keadaan batas cair dalam satuan persen (%).
b. Plastic  Limit  (PL),  untuk  mendapatkan  hasil  kadar  air  tanah  pada  keadaan  batas  plastis dalam satuan persen (%).
c. Index Plastic (IP), ukuran keplastisan tanah yang dimana nilai yang didapat tidak mungkin negatif.
IP = LL – PL ............................... (4)
d. Shrinkage Limit (SL), untuk mendapatkan hasil kadar air tanah pada keadaan batas susut dalam satuan persen (%).
5. Pengujian Analisa Saringan (ASTM D-423) Persentase  Tertahan  dan  Lolos  (%),  hasil  dari  distribusi  butir  suatu  contoh  tanah  untuk mengklasifikasikan macam-macam tanah dalam persentase.
6. Pengujian Hydrometer (ASTM D-422) Persentase Kadar Lempung (%), hasil dari distribusi kadar lumpur dalam tanah (menentukan distribusi suatu contoh tanah (lanau dan lempung).
Dan  beberapa  Pengujian  mekanis  pada  tanah  dasar  yang  menggunakan  tanah  terganggu (disturbed) seperti; 7.Sondir, 8.Consolidated test, 9.Compaction test, 10.CBR test.

## 7. Pengujian Sondir
Untuk menentukan kuat tekan tanah pada sampai tanah keras dengan kedalaman tertentu, dan  jenis  tanah  berdasarkan  kedalaman  berdasarkan  pembacaan  conus  dan  biconus  dari hasil perhitungan JHL, FR, dan Qc.
8. Pengujian Konsolidasi (ASTM D-2435) Karakteristik-karakteristik  konsolidasi  (parameter-parameter)  suatu  tanah  adalah 𝐶 𝑐 ( compression  index)  dan 𝐶 𝑣 ( coefficient  of  Consolidation).  Indeks  tekanan  berhudungan dengan berapa besarnya konsolidasi atau penurunan yang terjadi.
a. Compression index ( 𝐶 𝑐 ), menunjukan hasil seberapa besarnya penurunan pada tanah. b. Coefficient  of  Consolidation  ( 𝐶 𝑉 ),  menunjukan  hasil  kecepatan  penurunan  per  satuan waktu akibat pembebanan.

## 9. Pengujian Pemadatan (ASTM D-698)
Parameter-parameter  untuk  melakukan  uji  pemadatan  tanah  berupa  kadar  air  optimum (OMC)  dan  kepadatan  kering  maksimum  (MDD),  agar  tanah  dapat  dipadatkan  secara maksimal pada saat pelaksanaan di laboratorium maupun di lapangan. a.  Kadar  air  optimum  (OMC/ Optimum  Moisture  Content),  hasil  yang  diperoleh  dari perhitungan, lalu melalui grafik untuk mendapatkan kadar air optimum. b.  Kepadatan  kering  maksimum  (MDD/ Maximum  Dry  Density),  hasil  yang  diperoleh  dari perhitungan,  dan  melalui  grafik  untuk  mendapatkan  pada  saat  kepadatan  kering maksimumnya.
10. California Bearing Ratio (ASTM D-1883) Angka CBR (%), hasil untuk menentukan kualitas relatif tanah subbase, subgrade, pekerjaan jalan ( pavement) dan menentukan persentase pengembangan tanah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Rencana Kerja
Diagram  alir  dari  tahapan-tahapan  pelaksanaan  dari  mulai  persiapan  bahan  literatur, material, pelaksanaan pencampuran bahan, pengujian sampel, pembuatan laporan dari hasil pengujian.
Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah Dan Abu Sekam Padi

## 4. PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Pengujian Indeks Properti
Pengujian indeks properti yang dilakukan di laboratorium mekanika tanah Institut Teknologi Nasional Bandung, didapat nilai persentase kadar air dan volume sesuai standar ASTM.
Tabel 2. Hasil Indeks Properti No Pengujian HasilSatuan 1 Kadar Air (Water Content) 50,96 % 2 Berat Isi ( Unit Weight) 1,72 gr/cm³ 3 Berat Jenis ( Spesific Gravity ) 2,35 % 4 Batas Cair ( Liquid Limit ), LL 68,96 % 5 Batas Plastis ( Plastic Limit ), PL 29,96 % 6 Batas Susut ( Shrinkage Limit), SL 6,21 % 7 Indeks Plastis (Plasticity Index ), PI 38,99 % 8 Analisa Saringan ( Shieve Analysis ), Lolos saringan no.200  97,58 % 9 Hidrometer ( Hydrometer ), diameter butir 0,070 90,19 %

## 4.2 Hasil Pengujian Mekanis (Kompaksi)
Kompaksi  modifikasi  ini  akan  mendapatkan  nilai  kadar  air  optimum  (OMC)  dan  kepadatan kering optimum (MDD), dengan membagi tanah menjadi 5 layer dan disetiap layer ditumbuk sebanyak 56 kali.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kompaksi Tipe Pemadatan yang digunakan Kompaksi Modifikasi Penambahan Air Satuan 600 700 800 900 1000 Kadar Air % 20,53 23,20 25,35 29,98 34,88 Berat Isi Kering gr/cm³ 1,12 1,24 1,26 1,29 1,28 Z.A.V.C gr/cm³ 1,59 1,52 1,47 1,38 1,29
Dari  hasil  perhitungan  pada  tabel  4.3.1  Hasil  pengujian  kompaksi  dengan  modifikasi diperoleh untuk nilai kadar air pada penambahan air 600 ml = 20,53%, 700 ml = 23,20%, 800  ml  =  25,351%,  900  ml  =  29,985%,  dan  1000  ml  =  34,876%.  Untuk  berat  isi  kering yang diperoleh dari perhitungan air 600 ml = 1,12, 700 ml = 1,24, 800 ml = 1,26, 900 ml = 1,29, dan 1000 ml = 1,28. Dari data hubungan antara kadar air dan berat isi kering didapat garis  parabola  dengan  titik  maksimum,  kadar  air  optimum  dengan  nilai  30,9%  yang  akan dijadikan  persentase  campuran  air  pada  tahap  pengujian  selanjutnya.  Dengan  nilai  padat kering optimum 1,31 gr/cm³.

## Gambar 2. Grafik Hubungan Kadar Air dan Berat Isi Kering

## 4.3 CBR Tanah Asli
Pengujian  CBR  setelah  didapat  nilai  kadar  air  optimum  (OMC)  =  30,9%,  dan  kepadatan kering  maksimum  (MDD)  =  1,32  ,  untuk  digunakan  dalam  pengujian  CBR  dengan pencampuran tanah, bahan aditif, dan jumlah air sebagai pelumas dalam pemadatan.

## Tabel 4. Contoh Hasil Perhitungan Grafik CBR Tanah Asli
% Aditif 0% atas bawah Atas bawah Nilai maks 16,67 23,33 24,00 20,44 Nilai rata-rata 20,00 22,22

## 4.4 CBR Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah
Pengujian  CBR  setelah  didapat  nilai  kadar  air  optimum  (OMC)  =  30,9%,  dan  kepadatan kering  maksimum  (MDD)  =  1,32  ,  untuk  digunakan  dalam  pengujian  CBR  dengan pencampuran  tanah,  bahan  aditif,  dan  jumlah  air  sebagai  pelumas  dalam  pemadatan. Pengujian CBR Pencampuran aditif 5%, 10%, dan 15%.
Nilai CBR 0,1'' 0,2'' Atas 190 420 9,33 4,22 9,33 Bawah 380 950 21,11 8,44 21,11
Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah Dan Abu Sekam Padi
Tabel 5. Contoh Hasil Pembacaan CBR dengan persentase aditif S.B.M CBR maksimum S.B.M No.mold 5 5 8% % Adiktif 5% atas Bawah atas Bawah atas bawah Nilai maks 12,44 28,33 21,78 22,18 24,44 22,00 Nilai rata- rata 20,39 21,98 23,22 No.mold Y% T % Adiktif 10% atas Bawah atas Bawah Nilai maks 22,00 22,22 22,00 22,22 Nilai rata- rata 22,11 22,11 No.mold Y% T % Adiktif 15% Atas bawah atas Bawah Nilai maks 18,67 38,33 16,67 22,22 Nilai rata- rata 28,50 19,44

## 4.5 CBR Dengan Bahan Aditif Abu Sekam Padi
OMC  dan  MDD  menggunakan  data  yang  sama  dari  hasil  kompaski  modifikasi  sebelumnya. Pengujian CBR Pencampuran aditif 5%, 10%, dan 15%.
Tabel 6. Contoh Hasil Pembacaan CBRdengan Persentase Aditif A.S.P
CBR maksimum A.S.P No.mold 5 5 8% % Adiktif 5% atas bawah atas bawah Atas bawah Nilai maks 26,22 26,44 22,44 23,56 23,56 22,22 Nilai rata-rata 26,33 23,00 22,89 No.mold Y% T % Adiktif 10% atas bawah atas bawah Nilai maks 12,89 20,56 9,33 21,11 Nilai rata-rata 16,72 15,22 No.mold Y% T % Adiktif 15% atas bawah atas bawah Nilai maks 13,11 23,78 14,67 21,56 Nilai rata-rata 18,44 18,11
Gambar 3. Grafik Hubungan CBR tanah asli, persentase aditif, dan nilai maksimum aditif CBR
Gambar 4. Grafik Hubungan CBR tanah asli, persentase aditif S.B.M, dan nilai CBR maksimum aditif S.B.M
14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% N ilai C B R (%) Persentase aditif (%) CBR tanah asli 20,00% CBR tanah asli 22,22% S.B.M 5%, CBR 20,39%
S.B.M 5%, CBR 21%
S.B.M 5%, CBR 23,22%
S.B.M 10%, CBR 22,11%
S.B.M 10%, CBR 22,11%
S.B.M 15%, CBR 28,50%
S.B.M 15%, CBR 19,44%
A.S.P 5%, CBR 26,33% A.S.P 5%, CBR 23,00% A.S.P 5%, CBR 22,89% A.S.P 10%, CBR 16,72%
A.S.P 10%, CBR 15,22%
A.S.P 15%, CBR 18,44% A.S.P 15%, CBR 18,11%
18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% N ilai C B R (%) Tanah asli dan persentase aditif (%) Tanah asli, CBR 20,00% Tanah asli, CBR 22,22%
S.B.M 5%, CBR 20,39%
S.B.M 5%, CBR 21,98%
S.B.M 5%, CBR 23,22%
S.B.M 10%, CBR 22,11%
S.B.M 10%, CBR 22,11% S.B.M 15%, CBR 28,50% S.B.M 15%, CBR 19,44%
Gambar 5. Grafik Hubungan CBR tanah asli, persentase aditif S.B.M, dan nilai CBR maksimum aditif S.B.M

## 4.5 Pengujian Atterberg Limit untuk Nilai PI dengan Aditif Abu Sekam Padi
Pengujian  PI  digunakan  untuk  meninjau  plastisitas  tanah  yang  dicampur  bahan  aditif,  dan Pencampuran aditif menggunakan persentase 5%, 10%, dan 15%.
Tabel.7 Data Hasil Pengujian Liquid Limit (LL) No. Keterangan Liquid Limit (LL) 5% 1 Kadar Air (W) (%) 73,13 66,93 64,99 56,39 2 Kadar  Air rata-rata (%) 65,36 No. Keterangan Liquid Limit (LL) 10% 1 Kadar Air (W) (%) 70,94 67,17 64,46 63,38 2 Kadar  Air rata-rata (%) 66,49 No. Keterangan Liquid Limit (LL) 15% 1 Kadar Air (W) (%) 73,59 63,48 62,73 60,88 2 Kadar  Air rata-rata (%) 65,17 Tabel.8 Data Hasil Pengujian Plastis Limit (PL) No. Keterangan Plastis Limit (PL) 1  Kadar Air (W) (%) 34,40 34,68 32,72 36,65 34,94 30,41 2  Rata-rata Kadar Air (%) 34,54 34,69 32,67
14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% N ilai C B R (%) Tanah asli dan persentase aditif (%) CBR tanah asli vs CBR 20,00% CBR tanah asli vs CBR
22,22%
A.S.P 5%, CBR 26,33% A.S.P 5%, CBR 23,00% A.S.P 5%, CBR 22,89% A.S.P 10%, CBR 16,72% A.S.P 10%, CBR 15,22% A.S.P 15%, CBR 18,44% A.S.P 15%, CBR 18,11%
Tabel.9 Data Hasil Pengujian Plastis Index (PI) Aditif Nilai Plastis Index 5% 30,82 10% 31,80 15% 32,49
Berdasarkan grafik pada Gambar 3diatas terlihat nilai persentase CBR yang menggunakan 2 bahan  aditif  yang  berbeda  pada  persentase  campuran  yang  berbeda  juga  dengan penambahan  air  optimum  yang  sama  sebanyak  900  ml  atau  18%  kadar  air  kondisi  belum dilakukan pemadatan. Untuk persentase campuran adiktif abu sekam padi 5% rata-rata nilai CBR ≥ 20% dari 3 sampel, sedangkan aditif 10% rata-rata nilai CBR ≤ 20% dari 2 sampel. Disini terdapat penurunan kekuatan pada sampel dengan bahan aditif 10%, dikarenakan air tidak  hanya  diserap  oleh  tanah  sendiri  melainkan  aditif  abu  sekam  juga  melakukan penyerapan dari berapa persen kadar air.
Untuk  penggunaan  aditif  serbuk  bata  merah  5%  menggunakan  jumlah  air  900  ml,  grafik persentase nilai CBR meningkat dari angka 18% - 22,83%, walaupun dibandingkan dengan bahan aditif abu sekam padi yang memiliki nilai rata-rata 20%-25%. Dari data grafik diambil nilai CBR tertinggi untuk penggunaan perbaikan tanah.

## 5. KESIMPULAN
Peningkatan  CBR unsoaked dengan  bahan  aditif  serbuk  bata  merah  15%  memiliki  nilai  CBR yang tinggi 19,44% - 28,50% dibandingkan dengan persentase aditif campuran abu sekam padi. Dikarenakan bukan cara untuk stabilisasi tanah dengan penggunaan bahan aditif yang relatif sedikit dan menghasilkan nilai CBR yang tinggi.pada persentase campuran serbuk bata merah  memiliki  nilai  campuran  yang  cukup  besar  dan  berpengaruh  pada  nilai  CBR.Untuk CBR soaked dengan  campuran  aditif  abu  sekam  padi  dan  tanah  asli  terjadi  penurunan  yang signifikan, menggunakan campuran aditif 5%, 10%, dan 15%. CBR soaked tanah asli sampel I =  1,57%,  sampel  II  =  1,28%.  CBR soaked 5%  sampel  I  =  1,35%,  sampel  II  =  0,88%. CBR soaked 10% sampel I = 1,02%, sampel II = 1,17%. Dan untuk 1 sampel 15% nilai CBR = 1,34.
Perbedaan  nilai  CBR  untuk  soaked  dan  unsoaked  terjadi  penurunan  yang  signifikan, dikarenakan  tanah  yang  berjenis  lempung  memiliki  daya  tekan  yang  tinggi  karena  tanah solid.  Dan  sebaliknya  apabila  tanah  secara  terus  menerus  ditambahkan  air  akan  terjadi penurunan  karena  tanah  sudah  tidak  solid.CBR  aditif  15% unsoaked  maksimum  S.B.M  = 28,50% mempunyai nilai CBR yang tinggi dibandingkan dengan A.S.P 5% = 18,44%. Akan tetapi untuk aditif S.B.M bila di kerjakan dalam skala pekerjaan lapangan tidak efektif karena tidak ekonomis, dan dalam pengerjaan sebagian besar akan menggantikan tanah asli dengan S.B.M, dan untuk CBR aditif A.S.P 5% soaked bahan aditif ini harus diganti karena nilai CBR soaked aditif A.S.P sama dengan tanah asli soaked.
Pengujian pada Atterberg Limit untuk nilai PI dengan campuran aditif 5%, 10%, dan 15% terjadi menurunan nilai plastis index, diperoleh nilai yang tanah asli PI = 38,99% menjadi PI 5% = 30,82%, PI 10% = 31,80%, dan PI 15% = 32,49%.
Dengan Bahan Aditif Serbuk Bata Merah Dan Abu Sekam Padi

## DAFTAR RUJUKAN
Bowles,  J.  E.,  (1993). Sifat-Sifat  Fisis  dan  Geoteknis  Tanah  (Mekanika  Tanah). Jakarta v :Erlangga. Das,  B.  M.,  (1998). Mekanika  Tanah  (Prinsip-Prinsip)  Rekaya  Geoteknis.  Jilid  I Jakarta :Erlangga.
Head, K. H., (1982). Manual of Soil Laboratory Testing (Volume 1 Soil  Classification and Compaction Tests). ISBN 0-7273-1305-3 https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=oj0uVYiOD8OSuASi8IGABg#q=teoritis +bata+merah&speel=1. Laporan Praktikum  Mekanika  Tanah  I.  Laboratorium  Mekanika  Tanah  Institut Teknologi Nasional Bandung.
Laporan Praktikum  Mekanika  Tanah  II.  Laboratorium  Mekanika  Tanah  Institut Teknologi Nasional Bandung.